Achtzelinlcr Absclmilt. Fasein. 389 



gesehen, polygonal im Uniriss, mit einem ilcutlidi ausge.sproclieneii, 

 oft grossen Lumen versehen. — Die Dimensionen der in der Iloh- 

 faser vorkommenden IJastzelien stimmen mit jenen der natürlichen, un- 

 veränderten überein. Der Process der Fasergewinnung hat mithin an 

 den morphologischen Verliältnissen dieser Zellen nichts geändert. Es 

 beträgt die maximale Breite der Bastzellen 8 — 18,9 «, meist nahezu 13 [x. 

 Die Breite der Faser, nimmt sehr regelmässig von den Enden nach der 

 Mitte hin zu. Das Lumen der unveränderten Bastzelle misst meist 

 '/4 — ',2 *^lcr Zellhreite; nur selten erscheint es auf eine einfache Linie 

 reducirt. Sowohl durch Chromsäure als durch Alkalien kann man jede 

 Udhfaser in ihre Elementarorgane zerlegen. Da aber erstere die Faser 

 stärker mechanisch angreift als letztere, so ist es für die Längen- 

 bestimmung der Bastzellen zweckmässiger, letztere in Anwendung zu 

 bringen. Die Länge dieser Zellen beträgt gewöhnlich 2,7 — 5,65, nach 

 V. Hühnel's Messungen bis 15 mm. 



Die Bastfaser des neuseeländischen Flachses ist verholzt v. Ilühnel) 

 und wird im rohen Zustande durch rauchende Salpetersäure roth gefärbt 

 (Barresville). Diese Reaction tritt aber manchmal selbst an der rohen 

 Faser nicht ein. 



Der neuseeländische Flachs kommt zumeist als Rohfaser nach Europa 

 und wird gewöhnlich erst hier gereinigt. 



J)ie Rohfaser ist häufig meterlang und auch etwas darüber, gelblich 

 oder, wenigstens stellenweise, weisslich. 



Nach Labillardiere verhalten sich die absoluten Festigkeiten von 

 neuseeländischem Flachs, Hanf und Flachs zu einander wie 60 : 48 : 34,4 ^j, 

 nach Royle wie 23,7 : 16,75 : 1 1,75. Es ist eben die absolute Festig- 

 keit verschiedener Sorten des neuseeländischen Flachses verschieden. Bei 

 Dodge^) findet sich die Angabe, dass nach Hutton die Festigkeiten von 

 den Sorten Tihore, Harakeka, Paritanewha und AVharariki sich zu ein- 

 ander verhalten wie 48 : 42 : 42 : 34. 



Der neuseeländische Flachs findet Anwendung zur Herstellung von 

 Tauen, Seilen und anderen Seilerwaaren. Im gereiniütcn Zustande wird 

 er auch zur Herstellung von Gespinnsten und Geweben bemit/.t, welche 

 sich rein weiss bleichen lassen. 



28) Aloefaser. 



Sehr oft wird die Faser der Agaven mit diesem Namen belegt, 

 namentlich häufig die Faser der Af/nrc aim rionia , welehe Ptlau/e ge- 



1) E. Meyer, in den Sciniflen der physik.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg, 

 18. Febr. 1842. 2) 1. c. p. 262. 



